5<)3 



absetzen , wie es mit dem (nicht flüchtigen) Zinn-Bisulfür bei seiner Dar- 

 stellung durch die Sublimation des Ammoniak-Salzes geschieht. 



Endlich ist durch viele Thatsachen bekannt, dass zur künstlichen Kry- 

 stallisation von Mineral-Stollen nur ihre Anwesenheit inmitten einer sehr 

 heissen Flüssigkeit nöthig ist, wie man ja Platin krystallisiren machen kann, 

 wenn man Platin-und-Kali-Doppelchlorür in einem Überschuss in Kalichlo- 

 rür schmelzt. Sogar heftige Erschütterungen können genügen, um starre 

 dichte Metall-Massen (Eisen, Zinn) innerlich krystallinisch zu machen, wie 

 Diess uüd Ahnliches vom Vf. schon in einem Vortrage am 17. Mai 1858 

 weiter ausgeführt worden ist. 



H. Ste.-Cl. Deville: über die Bildungs- Weise von Topas und 

 Zirkon {Tompt. rend. 1861, L//, 780—784). Lässt man Fluorsilicium- 

 Gas durch kalzinirte Alaunerde in einer rothweiss-glühenden Porzellan-Röhre 

 streichen, so verwandelt man dieselbe ganz in Staurolith (wie der Vf. schon 

 früher gezeigt), und es entweicht Fluor-Aluminium. Dieser Staurolith ist 

 ein gerades rhomboidisches Prisma in Form und optischen Eigenschaften 

 dem natürlichen analog und eben so zusammengesetzt, nämlich: 



Si0 :l . . 30,2 



2A1W . . 69,8 \ S,A1 (ohne 

 TnfTwü Fluor-Gehalt) 



Kieselerde 29,1 29,5 



Alaunerde 70,9 70,2 



100,0 99,7 

 In Folge dieser Beobachtung brachte der Vf. in eine senkrecht stehende 

 Porzellan-Röhre abwechselnde Schichten von Alaunerde und Kieselerde mit einer 

 Alaunerde-Schicht anfangend und mit einer Kiesel-Schicht endigend, heitzte 

 bis zum Rothweiss-Glühen und Hess einen Fluorsilicium-Strom durchstreichen. 

 Die erste Alaunerde-Schicht verwandelte sich in Staurotid (SiAP) und hinter- 

 liess Fluor- Aluminium, welches auf die Kieselerde-Schicht traf, die sich eben- 

 falls in Staurotid verwandelte und das Fluorsilicium-Gas wiederherstellte, — 

 und so fort, dass alle Schichten gleichmässig in krystallisirten Staurotid ver- 

 wandelt wurden. Da sich die oberste Schicht mit Kiesel bildete und keine 

 Spur von Fluor in den Stoffen der Porzellan-Röhre zurückblieb, so muss 

 eben so viel Fluorsilicium aus der Röhre entwichen seyn , als in dieselbe 

 eingeführt wurde, und das Fluor hat nur dazu gedient, die zwei fixesten aller 

 bekannten Substanzen, die Kiesel- und die Alaun-Erde an einander zu über- 

 tragen, und eine sehr kleine Fluor-Menge war dazu ausreichend. 



Der Topas besteht nach des Verfassers (wie nach Forchhammers) Zer- 

 legungen aus folgenden weniger flüchtigen Bestandtheilen : 



Sächsischer u. Brasilischer Topas 



Kieselerde . . . 22,3 . . . . 25,1 



Alaunerde . . . 54,3 .... 53,8 



Silicium .... 6,5 .... 5,8 



Fluor .... . 17,3 .... 15,7 



100,4 100,4 



Es könnte nun scheinen, als habe sich dieses Mineral durch Einwirkung von 



Jahrbuch 1861. 3g 



